﻿— 51 — 



Percentuali 

 atomiche 

 in tellurio 

 nel miscuglio 





Principio 

 ella fusione 



Media 



Fine 

 della fusione 



Media 



u 





217° 



91 7° 





91 0° 



5 



l a 



esp. 



218,5° 





225,7° 







2 a 



» 



218° 



219° 





225.4° 





3 a 



» 



220,5° 





226,5° 





10 



l a 





225° 



1 



238,4° 







2 a 



p 



223.2° 



' 224° 



237,2° 



236.9° 





3* 



n 



224° 



1 



235,0° 



1 





Fine 



della solidificazione 



Media 



Principio 

 della [solidificazione 



Media 



20 



l a 



2 a 



es]ì. 



)) 







247° 



— 



217° 



258,4° 

 253° 



255 7° 



30 



l a 



n 



277° 



) 



288° 





— 



2 a 



3 a 



ì? 

 ìi 



277° 

 280° 



f 



277,2° 



287° 

 287° 



. 287,2° 



— 



4 a 



n 



275° 



i 



) 



287° 





'42 



— 



l a 

 2 a 



» 

 n 



316°? 



316°? 

 — 



323° 

 323° 





49 



l a 



n 





— 



353°? 





— 



2 a 

 3 a 



n 

 n 



331°? 



331°? 



343,7° 

 343° 



343,4° 



60 



l a 



2 a 



w 

 » 





— 

 — 



372,3° 

 372,2° 



* OiCifO 



70 



l a 









397,5° 







2 a 









399,5° 



399° 





3 a 









400° 





84 



l a 



» 







432,5° 







2 a 



oa 



jì 







434,9° 

 431,9° 



) 432,9° 













432,5° 



! 



100 











450° 



450° 



Dai dati esposti nella tabella risulta come sia ben netto il principio 

 della solidificazione, mentre non si hanno che pochi dati ed assai incerti 

 per stabilire la fine della solidificazione. Si noti che tutti i miscugli metallici 

 osservati, ma specialmente quelli ricchi in tellurio, hanno grandissima tendenza 

 a presentare il fenomeno della soprafusione, che non fu possibile impedire 

 altro che in pochissimi casi. Generalmente l'andamento del termometro era 

 regolare durante il raffreddamento della fase liquida, e poi il termometro 



